216 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 20. Februar 1908. 



Tabelle i. 

 Material: Stahl. Rundstab von 2.010 cm Durchmesser (Vers. 38). 



Zugkraft 



ks 



Ablesung 



am Saiteii- 



galvanoraeter 



Bemerkungen 



Thermoelement: Silber-Konstantan. Mit Gummiring an Stabmitte 



angepreßt. 



Streckgrenze! Galvanometeranzeige kehrt um, Kraftaiizeige sinkt 



bis auf 10650 kg ab. 



Wesentlich schwieriger als in dem vorigen Fall ist die Angabe 

 einer Streckgrenze bei weichem Material, bei dem der Einfluß vor- 

 aufgegangener mechanischer Bearbeitung durch Glühen beseitigt ist. 



Fig. 2 veranschaulicht Versuche, welche mit einem Messingrund- 

 stab von 3.14 qcm Querschnitt durchgeführt wurden. Der Stab war 

 bei 550° C etwa 15 Minuten lang geglüht und wurde einer stetig 

 ansteigenden Belastung unterworfen. Wie der Verlauf der Kurve a 



zeigt, kühlt sich der Stab zuerst ab, — - ist negativ. Mit steigender 



dp 



Belastung wird die Abkühlung geringer, und schließlich wird bei 



dT 

 36 1 o kg =: I 1 50 kg/qcm -— = o , der Stab hat die Streckgrenze erreicht. 



Bei weiterer Belastung nimmt — positive Werte an, welche sehr 



schnell ansteigen; bei einer Belastung von 6000 kg wurde der Stab 

 entlastet. Bemerkenswert ist, daß der Kraftmesser der Maschine 

 keinerlei Anzeichen des Streckens wahrnehmen ließ, während das 



Galvanometer den Punkt -^ = o stets dadurch scharf anzeigt, daß 

 dp 



der im Magnetfeld bewegte Faden seine Bewegungsrichtung umkehrt. 



Derselbe Stab wurde hierauf einer erneuten Belastung unterworfen, 



dT 

 es wiederholt sich derselbe Vorgang, wie Kurve b zei^ 



dp 



wird o 



bei einer Belastung von 6040 kg = 1920 kg/qcm, d.h. der Stab 

 zeigt die Streckgrenze bei der Höchstspannung, der er bei dem vor- 



1 



